Magnetic Field (T)

0 2 4 6 8 10

Critical Current (kA)

-1 10

1

10

Short Sample ’A’ Bperp Short Sample ’A’ Bpar T=4.42 K T=5.8344 K T=6.188 K T=7.072 K T=8.398 K

=4.2 K nbpT =75 T kA 0C =9.2 K c0T =14.5 T c20B =0.65 α =1β =1.8 γ n=1.7